( iSçiS ) 

 sorte que la proportion de plomb enlevé à la laine est supérieure à celle 

 qui se dépose sur l'électrode négative. Lorsque la dose de plomb dissous 

 cesse d'être très-faible, le métal qui se dépose, au lieu de former un enduit 

 poli, prend l'aspect d'une volumineuse éponge grise, accompagnée de 

 dendrites ou de barbes de plumes excessivement fines et molles. Cette 

 éponge, bien lavée à l'eau bouillie et séchée dans le vide, laisse un plomb 

 pulvérulent qui se transforme en moins d'une heurCj au contact de l'air et 

 à la température ordinaire, en oxyde jaune cristallin, ayant l'aspect 

 du talc. 



» Lorsque, par suite du développement de cette éponge, qui est extrême- 

 ment volumineuse, la distance entre les deux électrodes est notablement 

 réduite, ou bien lorsque le bain arrive à être trop chargé de métal dissous, 

 on voit brusquement le dépôt changer de nature et prendre l'apparence 

 bien connue de l'arbre de Saturne (lames brillantes). 



» Le cuivre allotropique, réduit en poudre sous l'eau et lavé, retient 

 toujours quelque peu d'acétate interposé en même temps que de l'oxyde. 

 Les échantillons les plus purs, séchés dans le vide, dégagent, lorsqu'on les 

 chauffe dans un gaz inerte à 45o degrés, o, 5 à o,3 pour loo de vapeurs 

 condensables, en grande partie formées d'acide acétique ; le résidu perd en- 

 core par l'hydrogène environ i pour lOo de son poids d'oxygène. Il est donc 

 impossible de décider, par une expérience directe, si le cuivre allotropique 

 contient ou non de l'hydrogène occlus, non éliminable à loo degrés. Dans 

 tous les cas, la proportion de cet hydrogène ne dépasserait pas o,o3 

 pour loo, et il est difficile d'attribuer à cette dose une influence marquée 

 sur les propriétés. L'expérience suivante résout la question en faveur 

 d'une modification allotropique. 



» Une plaque fraîche qui ne dégageait que du protoxyde d'azote mé- 

 langé d'azote, sous l'influence de l'acide azotique à lo pour loo, a été 

 chauffée pendant vingt-quatre heures à loo degrés, avec de l'eau légè- 

 rement acidulée à l'acide acétique, dans ini tube scellé. Après refroidisse- 

 ment, on n'a constaté aucune augmentation de pression ; le cuivre traité 

 par l'acide nitrique faible a fourni du bioxyde d'azote mêlé de lo pour lOO 

 au plus de protoxyde. 



» Avec l'eau seule, la transformation s'effectue également, mais elle est 

 OU plus lente ou incomplète. Après vingt-quatre heures de chauffage à 

 loo degrés le cuivre donnait | de bioxyde et ^ de protoxyde; tandis que 

 chauffé à i5o degrés, après 24 heures, il fournissait j de bioxyde et ^ de 

 protoxyde. Il est probable qu'd s'établit un équilibre, pour chaque condi- 



